## PENINGKATAN NILAI KUAT TARIK BELAH BETON DENGAN CAMPURAN LIMBAH BOTOL PLASTIK POLYETYLENE TEREPHTHALATE ( PET )
oleh:
Rocky Armidion
Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jakarta Email: Rockyarmi@gmail.com

## Tanjung Rahayu
Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Jakarta Email : tanjungrahayu@yahoo.com
Abstrak  : Beton  merupakan  bahan  pembentuk  struktur  bangunan  yang  terdiri  dari  agregat,  air,  dan semen.  Kelebihan  beton  sebagai  bahan  struktur  bangunan  adalah  memiliki  kuat  tekan  yang  tinggi, sedangkan  kelemahannya  adalah  kuat  tarik  yang  rendah.  Seiring  dengan  meningkatnya  penggunaan beton  di  dalam  pembangunan  maka  semakin  banyak  pula  usaha  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan mutu  beton  atau  mengurangi  kelemahannya.  Banyak  inovasi  yang  telah  dilakukan,  seperti  dengan penambahan serat dan salah satunya dari limbah botol plastik. Dalam penelitian ini, beton ditambahkan cacahan  limbah  botol  plastik  jenis Polyetylene  Terephthalate (PET) dengan  persentase  campuran  0%, 0,5%,  0,6%,  0,7%  terhadap  volume  silinder  beton  dengan  masing-masing  3  sampel  pervariasi  beton. Campuran cacahan botol plastik ini akan menjadi beton serat yang akan meningkatkan kekuatan tarik belah beton. Hasil kuat tarik belah beton rata-rata pada persentase 0% yaitu 2,233 Mpa, pada persentase 0,5% yaitu 2,413 Mpa, pada persentase 0,6% yaitu 2,753 Mpa, dan pada persentase 0,7 % yaitu 2,56 Mpa. Hasil uji kuat tarik belah beton ini meningkat sebesar 23,29 % dari beton normal pada persentase PET optimum yaitu 0,6 %.
Kata kunci : beton, beton serat ( fiber ), Polyetylene Terephthalate (PET), kuat tarik belah beton
Abstract : Concrete is a building material that consists of aggregates, water, and cement. The advantage of concrete as building structure material is have a high compressive strength, while the weaknes is low tensile strength.  Along with the increasing uses of concrete in development, more efforts have been made to improve the quality of concrete or reduces the weakness. Many innovations have been made, such as by adding fiber and one of them from plastic bottle waste. In this research, concrete was added with a count of Polyetylene Terephthalate (PET) type plastic bottle waste with a percentage mixture of 0%, 0.5%, 0.6%, 0.7% to the volume of concrete cylinders with 3 samples of varying concrete. This mixture of plastic bottles will become fiber concrete which will increase the tensile strength of the concrete. The results of the split tensile strength of  the  concrete  were  at  the  percentage  of  0%,  2,233  Mpa,  at  the  percentage  of  0,5%,  2,413  Mpa,  at  the percentage of  0,6%,  2,753  Mpa,  and  at  the  percentage  of 0,7%, 2,56 Mpa.  The  results of  the  split  tensile strength test of the concrete increased by 23.29% from normal concrete at the optimum PET percentage of 0.6%.
Keywords : concrete, fiber concrete, polyetylene terephthalate (PET), concrete split, tensile strength

## Pendahuluan
Beton  merupakan  bahan  pembentuk struktur  bangunan  yang  terdiri  dari campuran  agregat  kasar  dan  halus  (alam atau  buatan),  semen  (umumnya portland cement ),  dan  air.  Kelebihan  beton  sebagai bahan  struktur  bangunan  adalah  memiliki kuat  tekan  yang  tinggi,  sedangkan kelemahannya  adalah  kuat  tarik  yang rendah.  Seiring  dengan  meningkatnya pemakaian  beton  di  dalam  pembangunan maka  semakin  banyak  pula  usaha  untuk meningkatkan  kemampuan  beton  atau mengurangi  kelemahannya.  Banyak  inovasi yang  telah  dilakukan,  seperti  dengan penambahan bahan aditif dan salah satunya dari  limbah  botol  plastik.  Hingga  saat  ini plastik menjadi barang yang pemakaiannya sangat luas dan dapat dikatakan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sehari- hari.  Botol  plastik  tergolong  barang  sekali pakai sehingga memperbanyak sampah. Penggunaannya  sebagai  bahan  tambah beton merupakan salah satu alternatif untuk menanggulangi limbah atau sampah plastik yang ada. Pemanfaatan limbah botol plastik bekas atau Polyehtylene Terephthalate (PET) dalam  teknologi  beton  di  samping  dapat menambah  kekuatan  pada  beton  juga mengurangi limbah atau sampah plastik.
Dalam penelitian ini Polyethylene
Terephthalate (PET)  akan  digunakan sebagai bahan campuran ( additive) terhadap kuat  tarik  belah  beton  normal  pada  mutu beton normal.

## Rumusan masalah
Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
a. Berapa  persen  penambahan  campuran cacahan  limbah  botol  plastik  jenis Polyethylene  Terephthalate (PET)  yang
menghasilkan  kuat  tarik  belah  beton tertinggi?
b. Berapa  persen  peningkatan  kuat  tarik belah  beton  dengan  bahan  campuran limbah  botol  plastik  jenis Polyethylene Terephthalate (PET)?

## Batasan Masalah
Batasan  masalah  dari  penelitian  ini  adalah sebagai berikut :
a. Mutu beton yang ditargetkan pada umur 28 hari adalah f’c 20 Mpa.
b. Nilai slump 10 ± 2 cm.
c. Semen  yang  digunakan  adalah  semen Portland Tiga Roda   tipe I.
d. Bahan additive yang  digunakan  adalah cacahan  limbah  botol  plastik  jenis Polyethylene Terephthalate (PET)
dengan variasi campuran     0 %,  0,5 %, 0,6  %,  0,7  %  terhadap  volume  silinder beton.
e. Air  yang  digunakan  adalah  air  PDAM yang ada di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
f. Agregat  halus  menggunakan  pasir Bangka, ukuran butiran < Ø5 mm.
g. Agregat kasar/batu pecah yang digunakan adalah batu pecah dari Lotus Purwakarta,  dengan  ukuran  butiran  Ø5
mm – 40 mm
h. Perhitungan mix  design menggunakan ketentuan SK-SNI 03-2834-2000.
i. Penelitian pengujian bahan dilakukan di Laboratorium  Sipil  Fakultas  Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
j. Pengujian  kuat  tarik  belah  beton dilakukan  Laboratorium  Institut  Sains dan Teknologi Nasional.
k. Tidak membahas kandungan kimia yang ada  di  botol  plastik Polyethylene Terephthalate.
l. Bahan tambahan botol plastik Polyethylene Terephthalate akan dicacah
dengan ukuran 1 – 3 mm dan panjang 5 cm.
m. Pengujian  kuat  tarik  belah  beton dilakukan  pada  umur  28  hari,  masing- masing  3  buah  untuk  setiap  variasi beton, dengan benda uji beton berbentuk silinder 15 cm x 30 cm.
n. Perawatan beton dengan cara perendaman dalam air.
o. Beton yang akan diuji adalah beton mutu sedang (20 – 35 Mpa).

## Tujuan
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut :
a. Untuk  mengetahui  berapa  penambahan campuran  cacahan  limbah  botol  plastik jenis Polyethylene  Terephthalate (PET) yang  menghasilkan  kuat  tarik  belah beton tertinggi.
b. Untuk  mengetahui  berapa  persen peningkatan  kuat  tarik  belah  beton dengan campuran cacahan limbah botol plastik Polyethylene Terephthalate ( PET ) dibandingkan dengan beton normal.

## Beton
Beton  merupakan  campuran  antara  semen portland  atau  semen  hidrolis  yang  lain, agregat halus, agregat kasar dan air, dengan atau  tanpa  bahan  tambahan yang membentuk  masa  padat  (SNI-03-2847- 2002).  Beton  normal  memiliki  massa  jenis 2200 kg/m³ sampai 2500 kg/m³ sedangkan beton  ringan  memiliki  massa  jenis  tidak lebih  dari  1900  kg/m³.  Seiring  dengan penambahan  umur,  beton  akan  semakin mengeras  dan  akan  mencapai  kekuatan rencana (f’c) pada usia 28 hari.
Polyethylene Terephthalate (PET)
Polyethylene
terephthalate (PET)
merupakan  polyster  termoplastik  yang
diproduksi secara komersial melalui produk kondensasi  yang  dikarakterisasi  dengan banyaknya ikatan ester yang didistribusikan sepanjang rantai utama polimer.
Polyethylene Tertepthalate (PET) merupakan bahan dasar dari botol minuman plastik. Botol plastik Polyethylene Terephthalate (PET)  adalah  suatu  polimer plastik  yang  diproduksi  secara  komersial melalui suatu produk yang karakteristiknya banyak ikatan ester untuk sepanjang rantai utama  polimer.  Polimer  yang  ada  di  botol plastik Polyethylene  Terephthalate ini memiliki sifat termal, kelenturan, ketahanan terhadap  mikroorganisme,  ringan,  tahan terhadap  korosi  sehingga  memungkinkan dapat meningkatkan kuat tarik belah beton. Pencampuran  PET  terhadap  beton  ini  bisa disebut juga dengan beton serat ( fiber ).
Gambar 1. Botol plastik jenis PET
Gambar 2.  Botol plastik PET yang sudah dicacah ukuran 1-3 mm dan panjang 5 cm

## Mix design
Mix design adalah merencanakan komposisi campuran  beton  sesuai  dengan  jenis material  yang  digunakan  dan  mutu  beton yang  direncanakan. Mix  design yang  akan digunakan adalah SNI 03 – 2834 – 2000.

## Slump
Sebelum pengecoran dimulai, harus dilakukan  pengujian  adukan  beton,  yaitu pengujian slump beton.  Pengujian  ini menunjukkan  konsistensi  (kekentalan) adukan beton dengan cara memeriksa tinggi slump . Penurunan adukan beton yang diukur ini  ditetapkan  sebagai  ukuran  apakah memenuhi  syarat  kemudahan pekerjaan ( workability ) atau tidak.

## Kuat Tarik Belah
Kekuatan  tarik  belah  digunakan  dalam mendesain  elemen  struktur  beton  untuk mengevaluasi  ketahanan  geser  beton  dan untuk menentukan panjang penyaluran dari tulangan (SNI 2491 : 2014). Kekuatan tarik belah  pada  umumnya  lebih  besar  dari kekuatan  tarik  langsung  dan  lebih  rendah dari  kekuatan  lentur  ( modulus  of  rupture). Metode  pengujian  ini  mencangkup  cara penentuan  kuat  tarik  belah  benda  uji  yang dicetak berbentuk silinder.
Kuat tarik belah adalah salah satu parameter penting  kekuatan  beton.  Nilai  kuat  tarik belah  diperoleh  melalui  pengujian  tekan  di laboratorium  dengan  membebani  setiap benda uji silinder secara lateral sampai pada kekuatan maksimumnya.
Beton  merupakan  material  yang  lemah terhadap  tegangan  tarik.  Kekuatan  tarik beton  relatif  rendah,  kira-kira  10%-15% dari  kekuatan  tekan  beton.  Kekuatan  ini lebih  sukar  untuk  diukur  dan  hasilnya berbeda-beda dari satu bahan percobaan ke bahan  percobaan  yang  lain  dibandingkan
untuk  silinder-silinder  tekan  (Ferguson, 1986:11).

## Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini merupakan suatu eksperimen (percobaan) di laboratorium yang dilakukan dengan  tujuan  untuk  mengetahui  apakah campuran  bahan  additivie  dari  cacahan limbah botol plastik jenis PET ( Polyethylene Terephthalate )  dapat  meningkatkan  kuat tarik belah beton yang diuji pada saat beton berumur 28 hari.
Pengujian beton dilakukan sebanyak 12 kali, yang masing-masing setiap persen tambahan dari cacahan limbah botol plastik jenis  PET  ( Polyethylene  Terephthalate ) terdiri  dari  3  sampel  beton.  persentase campuran dari cacahan limbah botol plastik jenis  PET  ( Polyetylene  Terephthalate ) sebagai berikut:
1. Campuran cacahan limbah botol plastik jenis  PET  ( Polyethylene  Terephthalate ) sebanyak 0 % ( beton normal).
2. Campuran cacahan limbah botol plastik jenis  PET  ( Polyethylene  Terephthalate ) sebanyak  0,5  %  terhadap  volume silinder beton.
3. Campuran cacahan limbah botol plastik jenis  PET  ( Polyethylene  Terephthalate ) sebanyak  0,6  %  terhadap  volume silinder beton.
4. Campuran cacahan limbah botol plastik jenis  PET  ( Polyethylene  Terephthalate ) sebanyak  0,7  %  terhadap  volume silinder beton.

## Gambar 3. Alur penelitian

## Pengujian Kuat Tarik Belah Beton
Pengujian kuat tarik belah dilakukan sesuai SNI 2491:2014 tentang metode uji kekuatan tarik  belah  spesimen  beton  silinder.  Untuk mesin  pengujiannya  yang  dipakai  adalah compresion  machine.  Berikut  ini  adalah prosedur  pengujian  kuat  tarik  belah  beton menurut SNI 2491:2014.
1. Mengambil  benda  uji  dari  bak perendaman, kemudian keringkan selama ± 24 jam.
2. Menimbang berat benda uji.
3. Memberikan penandaan pada benda uji. Dengan cara menarik garis tengah pada setiap  sisi  ujung  benda  uji  dengan menggunakan  alat  bantu  yang  sesuai,
sehingga  dapat  memastikan  bahwa kedua  garis  tengah  tadi  berada  dalam bidang aksial yang sama.
4. Meletakkan  sebuah  pelat  atau  batang penekan  tambahan  di  atas  meja  tekan bagian  bawah  mesin  uji  tekan  secara simetris.
5. Meletakkan  benda  uji  secara  mendatar (horisontal) pada pelat.
6. Atur  posisi  pengujian  hingga  tercapai kondisi.  Proyeksi  dari  bidang  yang ditandai  oleh  garis  tengah  pada  kedua ujung  benda  uji  tepat  berpotongan dengan titik tengah meja penekan bagian atas dari mesin uji. Bila digunakan pelat atau  batang  penekan  tambahan  pada titik tengahnya dan titik tengah benda uji harus berada tepat di bawah titik tengah meja penekan bagian atas dari mesin uji.
7. Melakukan  pembebanan  sampai  benda uji terbelah.
8. Mencatat beban maksimum yang terjadi selama pengujian benda uji.
9. Menghitung kuat tarik belah beton.
Setelah hasil dari mesin uji didapatkan maka nilai  kuat  tarik  belah  beton  dapat  dihitung dengan  menggunakan  rumus  sebagai berikut.
Gambar 4. Pengujian kuat tarik belah beton

## T =  2P/πLD
Keterangan : T = kekuatan tarik belah (Mpa) P = beban maksimum yang ditunjukkan oleh mesin uji (N) L = panjang (mm) D = diameter (mm)

## Pengujian Kadar Air Agregat

## Tabel 1. Kadar air agregat
No. Pemeriksaan Satuan Agregat halus Agregat kasar 1  Massa talam (M1) Gr 196 236 2 Massa talam + contoh basah (M2) Gr 1196 1236 3 Massa talam + contoh kering Gr 1170 1180 4  Massa air Gr 26 56 5 Massa contoh basah (M3 = M2 - M1) Gr 1000 1000 6 Massa contoh kering (M4 = M3 - M1) Gr 974 944 7  Kadar air ((M3- M5) / M5) % 2,67 5,93
Sumber: Hasil penelitian
Menurut  ASTM  C-556  dan  ASTM  C-566, standar untuk kadar air agregat kasar adalah 0 – 3 %  dan  untuk  kadar  air  agregat  halus adalah 0 – 1 %. Dari Hasil tabel 1 diatas tidak memenuhi standar yang ada. Oleh karena itu perlu pengawasan penting dalam pengendalian mutu dan slump beton, karena mengakibatkan pengurangan atau penambahan  air  terhadap  campuran mix design beton  sehingga  rencana  faktor  air semen juga mengalami perubahan.

## Pengujian Kadar Lumpur
Tabel 2. Kadar lumpur agregat kasar
Sumber: Hasil penelitian
Tabel 3. Kadar lumpur agregat halus
Sumber: Hasil penelitian
Dari tabel 2 dan tabel 3 di atas, menurut SK SNI S – 04 – 1989 – F agregat kasar dan halus mengandung kadar lumpur lebih besar dari 1 % dan 5 %, maka agregat kasar dan halus perlu  dicuci  dahulu  sebelum  digunakan untuk campuran mix design .

## Analisa Saringan
Tabel 4. Analisa saringan agregat halus
Sumber: Hasil penelitian
Gambar 5. Grafik gradasi zona 2
Dari tabel dan gambar di atas, menurut SNI 03 – 2834 – 2000 mix  design ,  dapat disimpulkan  bahwa  gradasi  pasir  Bangka masuk dalam gradasi zona 2 (sedang).
Tabel 5. Analisa saringan agregat kasar
Sumber: Hasil penelitian
Gambar 6. Grafik gradasi ukuran maksimal 40 mm
Dari tabel dan gambar di atas, menurut SNI 03 – 2834 – 2000 mix  design ,  dapat disimpulkan  bahwa  gradasi  pasir  Bangka masuk  dalam gradasi ukuran maksimal  40 mm (sedang).
Pengujian  Berat  Jenis  Agregat  Dan Penyerapan Agregat
Tabel 6. Berat jenis dan penyerapan agregat kasar
Tabel 7. Berat jenis dan penyerapan agregat halus
Sumber: Hasil penelitian
Dari  hasil  pengujian  berat  jenis  dan penyerapan  di  atas,  agregat  halus  dan agregat  kasar  memiliki  berat  jenis  sebesar 2,664  dan  2,566.  Menurut  SK-SNI  1970- 2008 berat  jenis  agregat  halus  dan  agregat kasar  sesuai  dengan  kriteria  standar  berat jenis sebesar 2,4 – 2,7.

## Analisa Pengujian Kuat Tarik Belah
Tabel 8. Data hasil pengujian kuat tarik belah
Sumber: Hasil penelitian
Analisa Student -T
Pengujian student -T  dilakukan  untuk mengukur  tingkat  signifikansi  data,  yang kemudian  diambil  rata-rata  dari  data  yang akan diterima.
Tabel 9. Distribusi ambang batas nilai T tabel
Penolakan  dan  penerimaan  suatu  sampel pengujian ditentukan oleh pemilihan angka dari  Nilai  T  tabel  sesuai  dengan  jumlah sampel yang diuji. Nilai T tabel akan semakin teliti  datanya  apabila  nilai  T  tabel  semakin mendekati  nilai  nol.  Nilai  T  hitung  dapat diterima  apabila  nilai  datanya  berada  di antara  dari  nilai  T  tabel  yang  sudah ditetapkan.  Jika  sebaliknya,  apabila  nilai datanya kurang atau lebih dari nilai T tabel yang sudah ditetapkan, maka nilai T hitung ditolak.
S  = ) 1 ( ) ( 2 − −  n x x i T  = S n x x i  − ) (
Dimana :
Σ =  Jumlah S =  Standar deviasi x =  Nilai rata-rata sampel T =  Nilai T hitung
i x
=  Nilai sampel n =  Banyak sampel 1 2,27
2 2,23
3 2,2 Rata-rata 2,233 1 2,7 2 2,3 3 2,24 Rata-rata 2,413 1 2,77 2 2,7 3 2,79 Rata-rata 2,753 1 2,47 2 2,77 3 2,44 Rata-rata 2,56
No
0,5 0,6 Kuat Tarik Belah (Mpa) 0,7 Cacahan Botol Plastik PET (%) 0
Tabel 10. Analisa kuat tarik belah dengan uji student T
Sumber: Hasil penelitian
Tabel 11. Hasil analisa kuat tarik belah dengan uji student T
Sumber: Hasil penelitian
Dalam perhitungan analisa nilai kuat tekan beton  student-T,  Tidak  ada  hasil  yang ditolak  berdasarkan  tabel  student-T  yang sudah  ditetapkan  yang  berdasarkan  nilai  T tabel = T0,95 (2,92) dengan masing-masing persentase tambahan cacahan botol plastik PET.
Gambar 7. Grafik hasil pengujian kuat tarik belah beton
Tabel 12. Perbandingan kuat tarik variasi rata-rata dengan beton normal
Sumber: Hasil penelitian
Dari  grafik  hasil  pengujian  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  hasil  kuat  tarik  belah beton mengalami peningkatan yang optimum  pada  persentase  0,6  %.  Pada persentase 0,6 % kekuatan tarik belah beton meningkat  sebesar  23,29  %  dari  beton normal  dengan  nilai  2,753  Mpa  karena
1 2,27 2 2,23 3 2,2 1 2,7 2 2,3 3 2,24 1 2,77 2 2,7 3 2,79 1 2,47 2 2,77 3 2,44 0,004 7,68 0,000 0,067 0,002 7,24 0,000 0,125 6,7 2,56 -0,12 8,26 0,000 2,413 0,014 2,753 0,7 -0,09 0,008 0,21 0,044 0,6 0,017 0,000 -0,053 0,003 0,037 0,001 0,5 0,287 0,082 -0,113 0,013 -0,173 0,030 -0,033 0,001 Cacahan botol plastik PET (%) No. Kuat Belah (Mpa) 0
0,037 0,001
-0,003 0,000 0,000 2,233 x x i − 2 ) ( x x i − x  x x i −  2 ) ( x x i −  x x  x x i −  2 ) ( x x i −  x x  x x i −  2 ) ( x x i −  x x  x x i −  2 ) ( x x i −  x 1 1,985 Diterima 2
-0,180 Diterima 3 -1,804 Diterima 1 1,986 Diterima 2 -0,785 Diterima 3 -1,201 Diterima 1 0,642 Diterima 2 -2,053 Diterima 3 1,411 Diterima 1 -0,852 Diterima 2 1,988 Diterima 3 -1,136 Diterima T Hasil -2,92 0,6 0,045 0,7 0,183 0 0,032 0,5 0,25 Cacahan Botol Plastik PET (%) No S 2,92 T (0,95)
2.233 2.413 2.753 2.56 0 1 2 3 0 0.5 0.6 0.7 Ni la i ku at t ar ik b el ah ( M p a) Campuran tambahan PET (%)
Cacahan botol plastik
PET (%) Kuat tarik rata-rata (Mpa) Selisih variasi kuat tarik dari beton normal rata-rata (%) 0
0,5 0,6 0,7
2,233 0
2,413 8,06 2,753 23,29 2,56 14,64
jumlah cacahan serat botol plastik PET yang mengandung  sifat  polimer    meningkatkan kuat tarik belah beton. Hasil kuat tarik belah pada  persentase  0,7  %  menurun  dari persentase 0,6 % karena terlalu banyaknya campuran  serat  cacahan  botol  plastik  yang mengakibatkan berkurangnya volume beton sehingga  fungsi  dari  bahan-bahan  beton menjadi berkurang.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis data  yang  dilakukan  maka  dapat  beberapa kesimpulan yaitu :
1. Kuat tarik belah beton dengan campuran cacahan  PET  menghasilkan  nilai  yang optimum  yaitu  pada  persentase  0,6% dengan nilai rata-rata 2,753 Mpa.
2. Kuat  tarik  belah  beton  beton  dengan campuran  cacahan PET sebanyak    0,6% meningkat  sebesar  23,29  %  dari  beton normal.

## Daftar Pustaka
American  Standard  Testing  and  Material Chapter 556. Standard  Test  for  Water Vapor Transmission of Materias.
Hidayatullah,  Syarif .  Kurniawan,  Alex. Ermiyati.  2017.  Pemanfaatan  Limbah Botol Plastik Sebagai Bahan Serat Pada Beton .  Riau:  Fakultas  Teknik  Sipil
Univesitas Riau.
Pratikto.  2011. Beton  beragregat  limbah botol  plastik  jenis  PET  (Poly  ethylene Terephthalate) . Jakarta: Jurusan Teknik Sipil  Politeknik  Negri  Jakarta  Kampus Baru – UI Depok. Standar  Nasional  Indonesia 03-1968-1990. Metode  Pengujian    Analisis  Saringan Agregat  Halus  dan  Kasar .  Badan Standarisasi Nasional.
Standar  Nasional  Indonesia  03-1971-1990.
Metode  Pengujian  Kadar  Air  Agregat . Badan Standarisasi Nasional.
Standar  Nasional  Indonesia  03-2834-2000.
Tata Cara Pembuatan Rencana
Campuran  Beton  Normal .  Badan Standarisasi Nasional.
Standar  Nasional  Indonesia  03-4428-1997.
Metode  Pengujian  Agregat  Halus  atau Pasir  Yang  Mengandung  Bahan  Pasir Dengan  Cara  Setara  Pasir .  Badan Standarisasi Nasional.
Standar  Nasional  Indonesia  1969-2008.
Cara Uji Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat  Kasar .  Badan  Standarisasi Nasional.
Standar  Nasional  Indonesia  1970-2008.
Cara Uji Berat Jenis dan Penyerapan Air Agregat  Halus .  Badan  Standarisasi Nasional.
Standar  Nasional  Indonesia  2491:2014.
Metode  Uji  Kekuatan  Tarik  Belah Spesimen Beton Silinder. Badan Standarisasi Nasional.
Standar  Nasional  Indonesia  S-04-1989-F.
Metode  Pengujian  Agregat  Kasar  atau Kerikil Yang Mengandung Bahan Kerikil Dengan  Cara  Setara  Kerikil .  Badan Standarisasi Nasional.